TCVN10041-12:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 12: Độ thấm hút yêu cầu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-12:2015 ISO 9073-12:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 12: ĐỘ THẤM HÚT YÊU CẦU Textiles - Test methods for nonwovens - Part 12: Demand absorbency Lời nói đầu TCVN 10041- 12 :2015 hoàn toàn tương đương với ISO 9073-1 2 :2002. ISO 9073-1 2 :2002 đã được rà soát và phê duyệt lại v à o năm 2013 với bố cục và nội dung không thay đ ổ i. TCVN 10041- 12 :2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10041 (ISO 9073), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt , gồm các phần sau: - TCVN 10041-1:2013 (ISO 9073-1:1989), Vật liệu d ệ t - Phương pháp thử cho vải không dệt - Ph ầ n 1: Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích . - TCVN 10041-2:2013 (ISO 9073-2:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 2: Xác định độ dày . - TCVN 10041-3:2013 (ISO 9073-3:1989), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 3: Xác đ ị nh độ bền và độ giãn dài khi kéo . - TCVN 10041-4:2013 (ISO 9073-4:1997), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 4: Xác định độ b ề n x é . - TCVN 10041-5:2015 (ISO 9073-5:2008), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 5: X á c định khả năng chống xuyên thủng cơ học (phương ph á p nén thủng bằng bi) . - TCVN 10041-6:2015 (ISO 9073-6:2000), Vật liệu dệt - Phương ph á p th ử cho vải không dệt - Phần 6: Độ hấp thụ . - TCVN 10041-7:2015 (ISO 9073-7:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 7: Xác định chiều dài uốn . - TCVN 10041-8:2015 (ISO 9073-8:1995), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 8: Xác định thời gian chất lỏng thấm qua (nước tiểu mô phỏng) . - TCVN 10041-9:2015 (ISO 9073-9:2008), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Ph ầ n 9: X á c định độ rủ bao gồm h ệ số rủ . - TCVN 10041-10:2015 (ISO 9073-10:2003), Vật liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 10: Sự tạo bụi xơ và các mảnh vụn khác ở trạng th á i khô . - TCVN 10041-11:2015 (ISO 9073-11:2002), V ậ t liệu d ệ t - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Ph ầ n 11: Lượng tháo chảy . - TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002), V ậ t liệu dệt - Phương pháp th ử cho vải không dệt - Phần 12: Độ th ấ m hút y ê u cầu . - TCVN 10041-13:2015 (ISO 9073-13:2006), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 13: Thời gian ch ấ t lỏng thấm qua lặp lại . - TCVN 10041-14:2015 (ISO 9073-14:2006), Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 14: Độ thấm ngược của lớp phủ Bộ tiêu chuẩn ISO 9073 còn các phần sau: - ISO 9073-15:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 15: Determinatio n of air permeability . - ISO 9073-16:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 16: Determination of resistance to penetration by w ater (hydrostatic pressure) . - ISO 9073-17:2008, Textiles - Test methods for no n wovens - Part 17: Determination o f water penetration (spray impact) . - ISO 9073-18:2007, Textiles - Test methods for nonwovens - Part 18: Determination of breaking strength and elongation of no nw oven materials using the grab tensile test . VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 12: ĐỘ THẤM HÚT YÊU CẦU Textiles - Test methods for nonwovens - Part 12: Demand absorbency 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này quy định phương pháp đánh giá độ thấm hút của v ả i khi một mặt vải tiếp xúc với chất lỏng và vải chịu áp lực cơ học. Phương pháp thử này được dùng để so sánh các vật liệu có khả năng thấm hút, v í dụ như vải không dệt và không dùng để mô phỏng các điều kiện sử dụng của sản ph ẩ m hoàn thiện. CH Ú TH Í CH Độ th ấ m hút yêu c ầ u c ũ ng được g ọ i là độ hút ẩ m yêu cầu. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi n ă m công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1748:1991 (ISO 139:1973) 1) , Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng th í nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 . Kh ố i I ượ n g th ấ m hút tối đa (maximum absorbed mass) A­ f Khối lượng của ch ấ t lỏng được thấm hút, t í nh b ằ ng gam, tại thời điểm T f , khi sự thay đổi về kh ố i lượng th ấ m hút trong k ho ả n g thời gian 5 s là nhỏ hơn 1 % khối lượng th ấ m hút tương ứng với T f . 3.2 . Khả năng th ấ m hút yêu c ầ u (demand absorbency capacity) DAC Khối lượng chất l ỏ ng thấm hút tối đa, A f , chia cho khối lượng mẫu thử, m , tính bằng gam trên gam. 3.3 . T ố c độ h ấ p thụ tối đa (maximum absorption rate) MAR Sự thay đ ổ i tối đa về khối lượng chất lỏng được thấm hút trong một khoảng thời gian, tính bằng gam trên giây. CH Ú TH Í CH MAR được tính trong một khoảng thời gian 1 s từ các dữ liệu ghi được với khoảng thời gian lấy mẫu nhỏ hơn hoặc bằng 0 , 25 s. Tốc độ hấp thụ tố i đa được quan sát tại điểm uốn của đ ườ ng cong khối lượng thấm hút chất lỏng theo th ờ i gian. 4. Nguyên tắc Phép thử đo độ th ấ m hút yêu cầu của vải chịu áp lực cơ học không đ ổ i. Mẫu thử được đặt lên một tấm xốp quy định , được n ố i với b ì nh chứa chất lỏng bởi syphon. Mức chất lỏng trong b ì nh chứa được đặt ở mức thấp hơn mặt trên cùng của tấm xốp. Độ th ấ m hút yêu cầu được đo theo sự thay đ ổ i về khối lượng của bình chứa theo thời gian. 5. Thiết bị, dụng cụ Xem H ì nh 1. Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN 1 Qu ả nặng hình trụ 5 Bình ch ứ a 2 Miếng xốp 6 Cân điện tử 3 Mẫu 7 Hệ thống dữ liệu 4 Tấm thủy tinh xốp H ì nh 1 - T ổ hợp syphon 5.1 . Tấm thủy tinh xốp phẳng , đường kính (60 ± 1) mm được đặt phía trên cùng của phễu có đường k í nh đầu ra tối thiểu (7,0 ± 0,2) mm. Độ dày của tấm (4 ± 1) mm có độ xốp 2 (từ 4 m m đến 90 m m) và lưu lượng từ 2,5 g/s đến 3,5 g/s dưới các điều kiện quy định trong qu y trình hiệu chu ẩ n (xem Phụ lục A). 5.2 . Bình chứa th ủ y tinh , h ì nh trụ, có đường kính ≥ 80 mm. 5.3 . Tổ h ợ p syphon , gồm ống th ủ y tinh hình chữ U và ống cao su s ilicon mềm, mỗi ống có đường kính trong (8,0 ± 0,2) mm (xem Hình 1). 5.4 . Cân điện tử , để c â n bình chứa và dung lượng của bể, có khả năng x á c đ ị nh khối lượng ch í nh xác đến 0,01 g. 5.5 . Hệ thống thu nhận dữ liệu , cho phép ghi lại sự thay đổi khối lượng của b ì nh chứa theo thời gian (v í dụ: bộ vi xử lý, thiết bị phân tích dữ liệu và in). Nếu là hệ thống số hóa, hệ thống này phải ghi lại các giá tr ị đọc í t nhất bốn lần trên giây. CHÚ THÍCH Các vật liệu có tốc độ th ấ m hút cao, cần ghi lại các giá trị đọc tám lần trên giây, (xem 9.4, chú th í ch 1). 5.6 . Mi ế ng xốp polyete-polyuretan không thấm nước , đường k í nh (55 ± 1) mm và dày (2,0 ± 0,5) mm, có 20 lỗ rỗng đều trên centimét và khối lượng riêng (28 ± 3) kg/m 3 . 5.7 . Quả nặng h ì nh trụ , đ ườ ng kính (60 ± 1) mm. T ổ ng khối lượng của quả nặng và miếng xốp phải là (605 ± 5) g, tương ứ ng với áp lực đặt lên mẫu thử (2,50 ± 0,05) kPa. 5.8 . Chất l ỏ ng th ử , nước khử k hoán g thông thường [theo TCVN 4851 (ISO 3696)], nhưng cũng c ó thể sử dụng các chất lỏng phù hợp kh á c. Chất lỏng sử dụng phải được quy định và ghi lại trong báo cáo thử nghiệm, sử dụng ở nhiệt độ (20 ± 2) ° C . 5.9 . Sản phẩm làm sạch , ví dụ: axit sul f ochromic (1/3 K 2 Cr 2 O 7 ở 50 g/l và 2/3 H 2 SO 4 ở 95 %) hoặc tương đương. 5.10 . Ố ng nivô. 6. Tổ hợp thiết bị, dụng cụ 6.1 . Sơ đ ồ thiết bị, dụng cụ được thể hiện trên H ì nh 1. Các bộ phận phải được lắp theo các k í ch thước quy định . 6.2 . Miếng x ố p không thấm nước (5.6) được gắn vào đ ế của quả nặng h ì nh trụ (5.7) b ằ ng cách dùng băng dí nh hai mặt không thấm nước sao cho xốp có thể được thay đổi đ ị nh kỳ. 6.3 . Để thiết bị được đ ổ đầy chất l ỏ ng mà không sinh ra bọt khí, đảm bảo là tất cả các ống được đổ đầy và sau đó nối với phễu c ó chứa vật liệu xốp ở dưới nước như thể hiện trên Hình 2. 6.4 . Dùng ống nivô (5.10), đặt thẳng với mặt trên cùng của vật liệu xốp và phần nằm ngang của mặt ngoài cùng của ống thủy tinh h ì nh chữ U (5.3), đảm bảo là cả hai mặt này ở phía trên mức chất lỏng (40,0 ± 0,5) mm trong b ì nh chứa. 6.5 . Đặt hệ thống thu nhận dữ li ệ u (5.5) và kiểm tra t í nh hiệu qu ả của hệ thống. CHÚ THÍCH Sức cản d ò ng của thiết b ị sẽ ảnh hưởng đến kết quả và điều này được kh ố ng ch ế bằng k í ch th ướ c và h ì nh dáng của các ống, mức n ướ c và độ xốp của vật liệu xốp. V ì vậy, điều quan trọng là phải tuân thủ các yêu c ầ u kỹ thuật của thiết b ị và qu y trình đ ư ợc định rõ n ế u đạt được độ tá i lập t ố t. CHÚ DẪN 1 Bình chứa H ì nh 2 - Phương pháp n ố i ố ng với phễu 7. Chuẩn bị và điều hòa mẫu thử 7.1 . Đánh dấu các mẫu vải không dệt sao cho mặt tiếp xúc với tấm xốp có thể nhận biết dễ dàng. 7.2 . Cắt 5 mẫu thử từ mẫu có đường kính (55 ± 1) mm. 7.3 . Điều hòa các mẫu thử theo TCVN 1748 (ISO 139). 8. Cách tiến hành 8.1 . Cân mẫu thử và ghi lại khối lượng, m , tính bằng gam. 8.2 . Nếu cần thiết, sấy khô miếng xốp gắn vào quả nặng bằng máy sấy tóc. 8.3 . Gắn mẫu thử và o mặt xốp của quả nặng (5.7) bằng cách dùng 3 miếng băng dính hai mặt không thấm nước 1 cm 2 . 8.4 . Đảm bảo là chiều cao của tấm xốp (5.1) và ph ầ n nằm ngang của mặt ngoài cùng của ống chữ U (5.3) ở ph í a trên bề mặt chất lỏng (40,0 ± 0,5) mm. 8.5. Cân bình chứa chất l ỏ ng và ghi lại khối lượng m 0 , tính bằng gam. 8.6 . Khởi động hệ thống thu nhận dữ liệu (5.5). 8.7 . Đặt quả nặng c ó miếng xốp (5.6) và mẫu thử được gắn trên vật liệu xốp. Đặt càng xa càng tốt, để đảm b ả o mặt mẫu thử song song với mặt của vật liệu xốp và sao cho mẫu thử đồng tâm với vật liệu xốp tại thời điểm mẫu thử và vật liệu xốp tiếp xúc với nhau. 8.8 . Ghi lại khối lượng giảm dần của b ì nh chứa và chất lỏng, m t , bằng hệ thống thu nhận dữ liệu. 8.9 . Thực hiện phép thử và ghi lại khối lượng cho đến khi sự thay đổi về khối lượng trong khoảng 5 s là nhỏ hơn 1 % chất lỏng thấm hút tối đa. Dừng hệ thống thu nhận dữ liệu. 8.10 . Lấy quả nặng ra khỏi vật liệu xốp và lấy mẫu thử ra khỏi quả nặng. 8.11 . Lặp lại các bước từ 8.1 đến 8.10 v ớ i bốn mẫu thử khác. 8.12 . Sử dụng ch ấ t lỏng thử được đi ề u hòa m ớ i (5.8) cho từng bộ năm mẫu thử. 8.13 . Sau từng bộ năm phép thử, làm sạch vật liệu xốp bằng axit sul f ochromic hoặc sản phẩm làm sạch tương đương (5.9) và sau đó giũ bằng nước cất. 9. Biểu thị kết quả 9.1 . Đường cong khối lượng theo th ời gian Có thể xác định nhiều đặc tính của từng mẫu thử trên cơ sở khối lượng thấm hút, A, theo thời gian, t . Tính và v ẽ đường cong của A theo t (xem H ì nh 3 là một ví dụ). A t = m 0 - m t 9.2 . Kh ố i lư ợ ng th ấ m hút tối đa ( A f ) T í nh cho từng mẫu thử: Khối lượng th ấ m hút tối đa ( A f ) được ghi lại tại thời điểm T f , mà sự thay đổi về khối lượng trong khoảng 5 s là nhỏ hơn 1 % kh ố i lượng th ấ m hút t ối đa. Trên thực tế, thực hiện phép t í nh trong kho ả ng thời gian D T gần với 5 s và b ằ ng với đủ số lượng n các bước thời gian D t , cụ thể: D T = n D t > 5 s với (n - 1) D t < 5=""> và CHÚ THÍCH 1 Khoảng th ờ i gian l ấ y m ẫ u được xác định bằng D t ≤ 0 , 25 s . Thông thư ờ ng, 5 s là bội số của D t và D T = 5 s , nh ưn g n ế u kh ô ng ph ả i như vậy, độ chênh lệch tối đa giữa D T và 5 s phải là ± 1 D T , trong trường hợp đ ó , sai số kết quả v ề T f và A f th ì có thể b ỏ qua được . CHÚ TH Í CH 2 Độc lập v ề phương pháp t í nh, thời gian cuối cùng T f thường xu ấ t hiện hệ số độ lệch lớn (ngược lại so với kh ối lượng thấm hút tối đa A f ). V ì lý do này, T f được đ ề cập trong báo cáo thử nghiệm ch ỉ khi được yêu cầu . H ì nh 3 - Đồ thị của A theo t 9.3 . Khả năng thấm hút yêu cầu (DAC) Tính cho từng mẫu thử: DAC = A f / m 9.4 . Tốc độ thấm hút tối đa (MAR) Thông thường: AR x = ½ ( m x - m x -1 )/( t x - t x -1 ) ½ Trong đó AR x là tốc độ hấp thụ tương ứng với khoảng thời gian từ t x-1 đến t x Nếu D m x = ÷ m x - m x -1 ú và D t x = ( t x - t x -1 ) Th ì , với khoảng thời gian lấy mẫu D t không đ ổ i AR x = D m x / D t B ở i vậy, cần tính sự thay đổi kh ố i lượng D m đối với từng khoảng thời gian lấy mẫu, và để nhận biết sự thay đổi lớn nhất. Sau đó, những thay đ ổ i v ề khối lượng tr o ng các khoảng thời gian l ấ y mẫu khác nhau được xếp theo thứ tự c ườ ng độ giảm d ầ n cho đến khi tổng các khoảng thời gian l ấ y mẫu l ớ n hơn 1 s. MAR trong thời gian 1 s dựa tr ê n những thay đ ổ i đã được xếp loại cao nhất, riêng rẽ có tổng các khoảng thời gian lấy mẫu là bằng hoặc nhỏ hơn 1 s. Trong trường hợp này, những thay đổi về khối lượng đ ã xếp loại cao nhất được hoàn thành với tỷ lệ đúng với thay đổi được xếp loại tiếp theo. Tỷ lệ đó c ó liên quan đến thời gian yêu cầu để cộng thêm vào các k ho ả n g thời gian l ấ y mẫu đ ã được cộng để c ó tổng 1 s. Tốt nhất là các phép tính được lập theo bảng. Xem v í dụ về b ả ng dữ liệu trong Phụ lục B. Đối với từng khoảng thời gian l ấ y mẫu sau khi hấp thụ bắt đầu, tính khối lượng thấm hút, ẩ m cho đến khi khối lượng ghi lại ổn định . Xếp các giá trị n cao nhất của D m theo thứ tự giảm dần sao cho n D t > 1 s và (n - 1) D t ≤ 1 s. Các giá trị này l à D m max , D m m ax - 1 , D max - 2 , … D m n . Nếu (n - 1) D t ≤1 s: Tính h ệ số k = [1 - ( n - 1) D t ]/ D t thì: MAR = D m max + D m max-1 + D m max-2 + … + D m n-1 + k [ D m n-1 - k ( D m n -1 - D m n )] N ế u ( n - 1) D t = 1 s, k = 0 CHÚ THÍCH 1 Đối với vật liệu có tốc độ th ấ m hút cao b ấ t thường, c ó th ể áp dụng nguyên tắc sau. Nếu 60 % của DAC đạ t đ ư ợc nhỏ hơn 1 s th ì b ư ớc đo thời gian tối đa sẽ giảm t ừ 0,25 s xuống 0,125 s và th ờ i gian để t í nh MAR s ẽ giảm từ 1 s xuống 0,5 s. CHÚ THÍCH 2 N ế u khoảng th ời gian l ấ y mẫu D t x kh ô ng đổi th ì phép tí nh s ẽ phức tạp hơn và cần phải đưa vào AR chứ không phải l à D m . Các giá tr ị cao nhất n của AR x dễ dàng xếp loại theo thứ tự giảm dần trong bảng đề cập đến, song song với đó, giá tr ị tương ứng cụ thể: Từ AR m a x , A R max-1 , đến AR n , tương ứng D t max , D t max-1 đến D t n , sao cho Và Tính hệ số và 10. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) M ô tả các mẫu th ử ; c) Mặt được thử của mẫu thử; d) Mô tả chất lỏng, bao gồm sức c ă ng bề mặt, cùng với phương pháp đo sử dụng; e) Khối lượng thấm hút ( A ) theo dữ liệu thời gian ( t ) ghi được cho từng mẫu thử; f) Đường cong A / t cho từng mẫu thử; g) Các kết quả riêng rẽ về khả năng thấm hút yêu cầu (DAC), giá trị trung b ì nh, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, hệ s ố độ lệch; h) Các kết quả riêng rẽ về tốc độ thấm hút tối đa (MAR), giá trị trung bình, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, hệ số độ lệch; i) Các kết quả riêng rẽ T f , giá trị trung bình, giá trị tối đa, giá tr ị tối thiểu, hệ số độ lệch (nếu có yêu cầu); j) Độ lệch so với phép thử chuẩn. Phụ lục A ( quy định ) Xác định dòng chảy qua vật liệu xốp bằng hệ thống thu nhận dữ liệu A.1 . Thiết b ị , dụng cụ Thiết bị, dụng cụ giống như đối với phương pháp thử. Xem Điều 5. Chất lỏng thử là nước khử k hoán g. A.2 . Tổ hợp Xem Điều 6, H ì nh A.1 Kích thước tính bằng milimét CHÚ DẪN 1 Cố c 4 Cân điện tử 2 Tấm thủy tinh xốp 5 Hệ thống dữ liệu 3 B ì nh chứa Hình A.1 - Tổ h ợ p hi ệ u chu ẩ n Tạo một cốc từ vật liệu xốp bằng cách quấn băng d í nh quanh vật liệu này. Không c ầ n phải kín nước hoàn toàn và sự rò rỉ nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. A.3 . Cách tiến hành Kh ở i động hệ thống thu nhận dữ liệu. Rót 11 ml nước khử k hoán g vào trong cốc. Ghi lại khối lượng tăng của b ì nh chứa và lượng nước chứa, theo thời gian. Đảm bảo là khối lượng tăng tối thiểu 10 g. Khi ngắt dòng chảy vào b ì nh chứa, dừng hệ thống thu nhận dữ liệu và vẽ đường cong khối lượng theo thời gian. Xem H ì nh A.2. Xác định các thời gian xả t 3 và t 7 và tương ứng v ớ i 3 g và 7 g của sự tăng khối lượng nước. Tính tốc độ dòng chảy, FR, bằng gam trên giây: H ì nh A.2 - Hiệu chuẩn vật liệu xốp Phụ lục B (tham khảo) Giải thích cách tính MAR BẢNG DỮ LIỆU CHÚ TH Í CH Khoảng thời gian l ấ y mẫu không đổi 0,133 s được sử dụng trong v í dụ này T s m g D m g X ếp loại 0,133 243,270 m 0 0 - 0,266 243,260 0,010 - 0,400 243,220 0,040 - 0,766 242,920 0 , 130 = D m n 8 0,800 242,770 0,150 = D m n -1 7 0,933 242,600 0,170 3 1,066 242,440 0,160 4 1,200 242,250 0,190 = D m max 1 1,333 242,060 0,190 = D m max-1 2 1,466 241,900 0,160 5 1,500 241,750 0,150 6 2,256 241,590 0,040 - 2,400 241,560 0,030 - 2,533 T f - D T 241,560 m f 0 - 2,666 241 , 560 0 - 7 , 600( T f ) 241,560 m f 0 - CHÚ THÍCH 1 Số các bước thời gian n = 8, theo 9.4: n D t = 8 x 0,133 s = 1,06 s > 1 s, ( n - 1) D t = 7 x 0,133 s = 0,93 s ≤ 1 s. CHÚ THÍCH 2 H ệ số k = [ 1 - (n - 1 ) D t ] / D t = ( 1 - 7 x 0,133)/0,133 = 0,52 CHÚ THÍCH 3 MAR = D m max + D m max-1 + D m max-2 + … + D m n-1 + k[ D m n-1 - k ( D m n-1 - D m n )] MAR = 0 , 19 + 0 , 19 + 0,17 + 0,16 + 0,16 + 0,15 + 0 , 15 + 0,52 (0 , 15 - 0,01) = 1,25 g/s Phụ lục C (tham khảo) Độ chụm Các hình vẽ về độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp thử trong tiêu chu ẩ n này là kết quả của các nghiên cứu liên phòng được thực hiện bởi EDANA với các dữ liệu được liệt kê trong Bảng C.1 và C.2. Bảng C.1 - Khả năng th ấ m hút yêu cầu Thông s ố Các phép thử A B C D Số phòng thí nghiệm tham gia 5 5 5 5 Trung b ì nh (g/g) 4,50 4,34 7,62 5,61 s r 0,301 0,121 0,289 0,116 s R 0,393 0,321 0,767 0,499 C r 6,74 % 2,80 % 3,78 % 2,04 % C R 8,80 % 7,46 % 10,01 % 8,81 % r 0,842 0,338 0,810 0,324 R 1,100 0,899 2,147 1,398 Bảng C.2 - Tốc độ th ấ m hút tối đa Thông s ố Các phép thử A B C D Số phòng thí nghiệm tham gia 4 4 4 4 Trung b ì nh (g/ s ) 0,70 0,51 0,44 0,37 s r 0,035 0,043 0,085 0,024 s R 0,062 0,065 0,135 0,031 C r 5,0 % 8,4 % 19,4 % 6,6 % C R 8,8 % 12,8 % 30,6 % 8,5% r 0,098 0,12 0,238 0,067 R 0,174 0,182 0,378 0,087 Trong đó: s r , Độ lệch chuẩn của độ lặp lại; s R Độ lệch chu ẩ n của độ tái lập; C r Hệ s ố độ lặp lại; C R Hệ số độ tái lập; r gi ớ i hạn lặp lại (2,8 x s r ); R giới hạn tái lập (2,8 x s R ). MỤC LỤC Lời nói đầu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Nguyên tắc 5 . Thiết bị, dụng cụ 6 . Tổ hợp thiết bị, dụng cụ 7 . Chuẩn bị và điều hòa m ẫ u th ử 8 . Cách tiến hành 9 . Biểu th ị kết quả 10 . Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A ( quy định ) Xác định dòng chảy qua vật liệu xốp bằng hệ thống thu nhận dữ liệu Phụ lục B (tham khảo) Gi ả i thích cách tính MAR Phụ lục C (tham khảo) Độ chụm 1) TCVN 1748:1991 (ISO 139:1973) hiện nay đ ã hủy và thay th ế bằng TCVN 1748:2007 (IS O 139:2005)